AEREOLITAS DEL DESIERTO DE ATACAMA. 
297 
i a mas de estos metales incluye la misma analisis 
Magnesio . . 
. 0.22 
Calcicio . . . 
. 0. 13 
Sodio . . . . 
. 0.21 
Notacio . . . 
. 0.15 
Fosforo . . . 
. 0.33 
No hallo cobalto en el hierro maleable de este meteorito i en una anali- 
sis hecha sobre cinco granos de este hierro, con el unico objeto de averi- 
guar en el la presencia de fosforo no he podido reconocer sino unos indi- 
cios de este ultimo. Me asegure al contrario, por el examen de los licores 
que provienen de la l. a i la 2. a analisis de la presencia de la cal cuyas 
proporciones no pasan de dos por mil de calcio, pero no he hallado en diclio 
hierro megnesio ni alcali. 
Analisis de la masa silicatada no magnetica. 
Para averiguar la composicion de la masa silicatada no magnetica en me- 
dio de la cual la aleacion de que se acaba de tratar se halla diseminada, he 
escojido para la analisis la parte central de un trozo que no parecia conte- 
ner el menor indicio de hidroxido de hierro. Principle por separar de esta 
parte ante todo los pequenos fragmentos de mineral hojoso, de lustre de 
vidrio para ser analizado aparte, i en seguida todo el hierro maleable i el 
polvo magnetico. 
Vi, desde luego: l.° que la materia molida no magnetica, enteramente 
separada de las deinas, era precisamente la que en mayor abundancia exha- 
laba hidrojeno sulfurado cuando se la rociaba con acido muriatico; 2.° que 
la parte silicatada era en parte atacable por los acidos, i en parte entera- 
mente inatacable. 
Con este motivo, el examen de la parte no magnetica de la aerolita exi- 
jia que se efectuaran por separado cuatro analisis siguientes: 
]. a Analisis de la materia no magnetica para determinar solamente la na- 
turaleza del sulfuro que contenia. 
2. a Analisis de la sustancia silicatada hojosa la mas pura posible. 
3. a Analisis de la masa silicatada amorfa separada cuanto sea posible de 
las dos anteriores. 
4. ® Analisis de la parte inatacable por los acidos. 
l. a Analisis •para determinar la natura leza del sulfuro . — Para determi- 
nar laproporcion de azufre i la naturaleza del sulfuro contenido en la parte 
no magnetica, he hecho calentar hasta el punto de ebullicion, (enun matraz 
cerrado con una tapa que daba salida a un tubo de seguridad por doiide se 
echaba el acido i a un otro que conducia el gas a una disolucion amoniacal 
de cobre) cinco gramos de mineral en polvo con acido muriatico puro des- 
leido en mucha agua. La analisis del precipitado que dejo el gas desarrolla- 
